एनीलिंग (ग्लास)

एनीलिंग गर्म कांच की वस्तुओं को बनने के बाद धीरे-धीरे ठंडा करने की एक प्रक्रिया है, ताकि निर्माण के दौरान उत्पन्न अवशिष्ट आंतरिक तनाव से राहत मिल सके। विशेष रूप से छोटी, सरल वस्तुओं के लिए, एनीलिंग निर्माण की प्रक्रिया के लिए आकस्मिक हो सकती है, लेकिन बड़े या अधिक जटिल उत्पादों में यह आमतौर पर तापमान-नियंत्रित भट्ठी में एनीलिंग की एक विशेष प्रक्रिया की मांग करती है जिसे लेहर (ग्लासमेकिंग) के रूप में जाना जाता है। कांच की एनीलिंग उसके स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जिस ग्लास को ठीक से एनील्ड नहीं किया गया है, वह शमन के कारण होने वाले थर्मल तनाव को बरकरार रखता है, जिससे उत्पाद की ताकत और विश्वसनीयता अनिश्चित काल तक कम हो जाएगी। अपेक्षाकृत कम तापमान परिवर्तन या यांत्रिक झटके या तनाव के अधीन अपर्याप्त रूप से एनील्ड ग्लास के टूटने या टूटने की संभावना है। यह अनायास विफल भी हो सकता है.

कांच को एनीलिंग करने के लिए, इसे इसके एनीलिंग तापमान तक गर्म करना आवश्यक है, जिस पर इसकी चिपचिपाहट, η, 10 तक गिर जाती है13पोइज़ (इकाई) (1013डाइन-सेकंड/सेमी²). अधिकांश प्रकार के ग्लास के लिए, यह एनीलिंग तापमान 454-482 डिग्री सेल्सियस (850-900 डिग्री फारेनहाइट) की सीमा में होता है।, और तथाकथित तनाव (भौतिकी)-राहत बिंदु या कांच का एनीलिंग बिंदु है। ऐसी चिपचिपाहट पर, कांच अभी भी टूटे बिना महत्वपूर्ण बाहरी विरूपण (इंजीनियरिंग) के लिए बहुत कठिन है, लेकिन यह आंतरिक रूप से पेश किए गए तीव्र तनाव के जवाब में सूक्ष्म प्रवाह द्वारा आंतरिक विरूपण (यांत्रिकी) को आराम देने के लिए पर्याप्त नरम है। तब तक टुकड़े को गर्म किया जाता है जब तक कि उसका तापमान एक समान न हो जाए और तनाव से राहत पर्याप्त न हो जाए। इस चरण के लिए आवश्यक समय कांच के प्रकार और उसकी अधिकतम मोटाई के आधार पर भिन्न होता है। तब ग्लास को एक पूर्व निर्धारित दर पर ठंडा होने दिया जाता है जब तक कि उसका तापमान तनाव बिंदु (η = 10) को पार नहीं कर लेता14.5शिष्टता), जिसके नीचे सूक्ष्म आंतरिक प्रवाह भी प्रभावी रूप से रुक जाता है और इसके साथ एनीलिंग भी रुक जाती है। फिर उत्पाद को कांच की ताप क्षमता, मोटाई, तापीय चालकता और तापीय विस्तार गुणांक द्वारा सीमित दर पर कमरे के तापमान तक ठंडा करना सुरक्षित है। एनीलिंग पूरी होने के बाद सामग्री को आकार में काटा जा सकता है, ड्रिल किया जा सकता है, या पॉलिश किया जा सकता है, बिना इसके आंतरिक तनाव के टूटने के जोखिम के।

एनीलिंग बिंदु पर (η = 1013 पोइज़), तनाव कई मिनटों के भीतर आराम करता है, जबकि तनाव बिंदु पर (η = 10)14.5Poise) तनाव कई घंटों के भीतर शांत हो जाता है। तनाव बिंदु से ऊपर के तापमान पर प्राप्त तनाव, और एनीलिंग द्वारा आराम नहीं किया जाता है, अनिश्चित काल तक ग्लास में रहता है और अल्पकालिक या बहुत विलंबित विफलता का कारण बन सकता है। तनाव बिंदु के नीचे बहुत तेजी से ठंडा होने से उत्पन्न तनाव को काफी हद तक अस्थायी माना जाता है, हालांकि वे अल्पकालिक विफलता का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं।

यह भी देखें

 * ग्लास प्रसंस्करण में अन्य महत्वपूर्ण तापमानों के लिए, चिपचिपा तरल देखें
 * एनीलिंग (धातुकर्म)
 * बोलोग्ना बोतल
 * निर्माण और परीक्षण (ऑप्टिकल घटक)
 * फ्लोट ग्लास
 * टेम्पर्ड ग्लास
 * गर्म गिलास